586 



Na afloop der proef werd het ontstane amalgaam met water 

 geschud. Sulfaat kon in dit water niet worden aangetoond. 



9. De beschreven proeven bewijzen, dat de hoeveelheid water, 

 die in onze preparaten voorkomt, geheel van dezelfde orde zijn, als 

 die, welke bij coulometrische onderzoekingen wordt gevonden, d. i. 

 in maximo 0.01 °/ - 



Terwijl zij daar van beteekenis zijn, als het op de hoogste nauw- 

 keurigheid aankomt, is dit hier niet het geval, daar de veranderin- 

 gen, die men in de dichtheid der metalen vindt, door de aanwezig- 

 heid van zulke geringe sporen water in geenen deele kunnen worden 

 verklaard. Zoo zou, om slechts een enkel voorbeeld te noemen, de 

 verandering van densiteit van het in § 7 genoemde preparaat slechts 

 kunnen zijn ingetreden, indien het metaal twintig maal zooveel water 

 hadde opgenomen, als er feitelijk in aanwezig is geweest. 



10. Dat de veranderingen in densiteit, die de vroeger (en thans) 

 door ons onderzochte preparaten ondergaan, wanneer zij in water 

 of in eene geschikte zoutoplossing worden gebracht, niet aan opne- 

 ming van water(oplossing), maar aan molekulaire veranderingen in 

 het materiaal zelf zijn toe te schrijven, kan ook uit de volgende 

 proeven blijken : 



Een zilverpreparaat van bekende thermische voorgeschiedenis ver- 

 toonde een d 25 7<i° van 10.132. Het gewicht bedroeg 17.7501 gr. 



Na 10 dagen in den pyknometer onder water te hebben gelegen, 

 was de densiteit gestegen op 10.163, terwijl het gewicht toen 17.7504 gr. 

 bedroeg, dus onveranderd was gebleven. 



Bij een ander preparaat, welks densiteit d~ h °U° 10.489 bedroeg, 

 en dat 23.2252 gr. woog, daalde d 25 "/^ door verhitting op 10.415, 

 terwijl na afloop der proef het gewicht 23.2252 gr. bedroeg, dus 

 wederom onveranderd bleek te zijn gebleven. 



SAMENVATTING. 



Aangetoond werd, dat bij de in onze vroegere onderzoekingen waar- 

 genomen dichtheidsveranderingen van zilver en kadmium bij veran- 

 derde thermische voorgeschiedenis opneming van water in het onder- 

 zochte metaal een rol niet speelt. 



De hoeveelheden water, die kunnen worden opgenomen, zijn van 

 dezelfde orde als die, welke in de coulometrische bepalingen van 

 andere onderzoekers zijn waargenomen. Zij liggen tusschen 0.01 en 

 enkele duizendsten procenten. 



Utrecht, Sept 1917. van 't Mom- Laboratorium. 



